Sifat Magnet dan Serapan Gelombang Mikro Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 Hasil Sintesis dengan Metode Ko-Presipitasi
Magnetic and Microwave Absorbing of Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 Synthesized with Co-Precipitation Method
Yunasfi 1* , Mia Adha 2 , dan Nurhasni 2 1) Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM) – BATAN
2) Program Studi Kimia FST, UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta
* E-mail: yunasfi@gmail.com

## ABSTRACT
Characterization of magnetic and microwave absorbing properties of Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 synthesized with co-precipitation method have been carried out. Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 (with x = 0.0; 0.4; and 0.8) powders was synthesized from mixture of NiCl 2 , NdCl 3 and FeCl 3 in mole ratio. Mixing of this powders were soluted with NH 4 OH 4M up to pH = 9.0. The formed precipitate were washed with demineralized water up to pH = 7.0 and then dryed at 120 o C for 5 h, sintered at 1200 for 3 h. Phase identification with X-ray diffractometer (XRD) have formed composite multiphases, which indicated by the appearance  of MnFe 2 O 4 , NdFeO 3 and Fe 2 O 3 phase. The  magnetic  measurement using VSM (vibrating  sample  magnetometer) showed that  the sample exhibited a ferromagnetic behavior, the M s value is lower (in the range of 30 – 11 emu/g) while the H c value is greater (in the range  of  111 – 132  Oe)  with    increased  concentration  of  Nd 3+ ion  (x  values). Measurement  by VNA (Vector Network Analyzer) showed the ability of absorption of microwaves increased with increasing content of Nd 3+ ion, the composition of x = 0.0 at about 70% and addition of Nd 3+ ion up to composition x = 0.8  at about 91%.
Keywords: MnNd ferrite, co-precipitation methode, magnetic properties, microwave absorption

## PENDAHULUAN
Aplikasi teknologi gelombang elektromagnetik telah  berkembang  sangat  cepat,  seperti  pada teknologi  telekomunikasi  dan  militer.  Hal  ini mengakibatkan  semakin  banyak gelombang elektromagnetik dalam bentuk radiasi gelombang  elektromagnetik  yang  terpancar  ke lingkungan. Radiasi gelombang elektromagnetik  yang  berlebihan  akan mengganggu  lingkungan  dan  kesehatan manusia. Untuk tujuan tersebut sekarang telah dikembangkan  teknologi  penyerapan  terhadap radiasi  gelombang  elektromagnetik  ke lingkungan  (Malhotra et  al ,  2015).  Teknologi tersebut  menghasilkan  suatu  bahan  yang dinamakan  bahan  magnetik  cerdas.  Bahan magnetik  cerdas  ini  termasuk  dalam  kategori material  penyerap gelombang  yang  dapat diaplikasikan  sebagai  penangkal  interferensi gelombang  elektromagnetik  ( Electromagnetic Interference /EMI) dan sebagai Radar Absorbing Materials (RAM) ( Rafeekali et al , 2015 dan Teber et al , 2017). Secara  umum  kriteria  material absorber yang baik haruslah memiliki permeabilitas dan permitivitas yang tinggi (Tripathi et al , 2015). Selain  itu,  diperlukan  resistivitas  yang  tinggi dan saturasi magnet tinggi. Salah satu material
yang telah banyak menjadi objek penelitian di bidang absorber adalah  ferit.  Material  ferit termasuk ke dalam material yang sangat stabil dengan  karakteristik  yang  sangat  baik, diantaranya adalah tingginya resistivitas bahan tersebut. Ferit  mempunyai resistivitas intrinsik yang  tinggi (Chakraborty et  al .  2013  dan (Hosseini  dan  Asadnia,  2012).  Selain  itu material  ini  mempunyai  permeabilitas  yang tinggi,  tetapi  resistivitas bulk- nya  relatif rendah.  Salah  satu  bahan  ferit  yang  banyak digunakan  sebagai  bahan absorber adalah mangan  ferit  (MnFe 2 O 4 ).  MnFe 2 O 4 banyak digunakan karena memiliki performa elektromagnetik  yang  tinggi  pada  rentang frekuensi  yang  luas dan  merupakan  komposit magnet  yang  memiliki  keunggulan  seperti, bahannya  ringan,  biaya  rendah,  fleksibilitas desain,  dan  mememiliki  sifat  penyerap gelombang (Zipare et  al ,  2015).  MnFe 2 O 4 banyak  digunakan  dalam  perangkat  elektronik seperti microwave devices, media penyimpanan data,  dan transformer  cores (Tawainella et  al , 2014). Pada  penelitian  ini dilakukan  pengamatan sifat  magnet  dan  serapan  gelombang  mikro oleh  MnFe 2 O 4 yang  disubstitusi  ion  Nd 3+ . Substitusi  ion  Nd 3+ bertujuan  untuk
meningkatkan  sifat  listrik  dan  magnetik  dari MnFe 2 O 4 . Substitusi sejumlah kecil ion Nd 3+ ke dalam  spinel  ferit  dapat mendistorsi  struktur karena  jari-jari  ioniknya  menjadi  besar sehingga  menginduksi strain dan  secara signifikan  akan  merubah  sifat  listrik,  magnet dan  struktur  mikro (Zhu et  al ,  2011,  dan Mahalakshmi dan Manja, 2015). Namun,  sampai  saat  ini belum  ditemukan literatur  yang  melaporkan  pengaruh  substitusi ion Nd 3+ ke  dalam MnFe 2 O 4 terhadap kemampuannya  menyerap  gelombang  mikro. Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  telah dilaporkan  bahwa  nikel  ferit  yang  disubstitusi dengan ion Nd 3+ dengan metode ko-presipitasi menunjukkan  serapan  gelombang  mikro maksimal  sekitar  94  % (Yunasfi et  al ,  2017), sedangkan nikel ferit yang disubstitusi ion Nd 3+ dengan  metode milling menunjukkan  serapan gelombang mikro sekitar 96,5% (Yunasfi et al , 2017). Mia  (2017) juga  telah  mempelajari karakteristik  mangan  ferit  disubstitusi  dengan ion Nd 3+ dengan metode ko-presipitasi. Dalam penelitian ini  dilanjutkan  dengan  pengamatan sifat  magnet  dan  serapan  gelombang  mikro oleh  MnFe 2 O 4 yang  disubstitusi  ion  Nd 3+ dengan  metode  ko-presipitasi.  Metode  ko- presipitasi ini dipilih karena prosedur kerjanya lebih  sederhana  dan  menghasilkan  ukuran partikel  yang  lebih  kecil  serta  lebih  homogen dari pada metoda lainnya (Farooq et al , 2012). Diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  informasi  penggunaan  bahan  ini sebagai penyerap gelombang mikro.

## METODE
Bahan Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah besi  klorida  (FeCl 3 )  dan  mangan  klorida  (MnCl 2 ) dan  neodinium  klorida  (NdCl 3 )  yang  masing- masingnya  dalam  bentuk  serbuk  dengan  kemurnian ≥  99.9%  produksi  Sigma  Aldrich,  serta  NH 4 OH produksi  Merck.  Sedangkan,  alat  yang  digunakan adalah  XRD  ( X-ray  diffraction )  merk  PHILLIPS Panalytical  Empyrean  PW1710,  VSM  ( Vibrating Sample  Magnetometer )  tipe  OXFORD  dan  VNA (Vector  Network  Analyzer) merek  Advatest-R3370 300 KHz - 20 GHz.
Metode Masing-masing  serbuk  MnCl 2 ,  FeCl 3 dan  NdCl 3 ditimbang  sesuai  dengan  perbandingan  molnya dengan berat total 10 gram. Komposisi kimia untuk sampel Mn 1+x Nd x Fe 2 O 4 (dengan  x  =  0,0;  0,4  dan 0,8) disintesis berdasarkan persamaan reaksi sebagai berikut : (1-x)MnCl 2 +  2FeCl 3 +  xNdCl 3 +  4NH 4 OH  Mn 1+x Nd x Fe 2 O 4 + 4NH 4 Cl + (2+0,5x)Cl 2 + 2H 2 (1)
Masing-masing  campuran  serbuk  dilarutkan dengan aquades, kemudian dipanaskan sampai suhu 80 o C  sambil  diaduk  dengan magnetic  stirer dan selanjutnya ditambahkan larutan NH 4 OH sampai pH = 9 untuk membentuk endapan (Mia, 2017). Endapan  yang  terbentuk  dicuci  beberapa  kali dengan aquades sampai  menunjukkan  pH  =  7. Selanjutnya  dilakukan  pengeringan  dengan  oven pada  suhu  100 o C  dan  dilanjut  dengan  proses sintering pada suhu 1200 o C selama 3 jam. Sampel  Mn 1+x Fe 2-x O 4 yang  terbentuk  dilakukan identifikasi  fasa  dengan  alat  XRD  dan  pengukuran sifat  magnetnya dengan alat VSM. Semua  kegiatan preparasi  sampel  dan  peralatan  karakterisasi  yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Bidang Sains  Bahan  Maju  (BSBM),  PSTBM-BATAN Serpong.  Serta  pengukuran  serapan  gelombang mikro dilakukan dengan alat VNA yang terpasang di PPET, LIPI – Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  identifikasi  fasa  serbuk Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 (dengan  x  =  0,0;  0,4  dan  0,8) yang  disintesis dengan metode ko-presipitasi ditunjukkan pada Gambar  1.  Pada  Gambar  1  terlihat  adanya puncak  utama  yang  muncul  pada  sudut  2  di sekitar  35º yang  merupakan  puncak  bidang (311)  dari Mn 1-x Nd x Fe 2 O 4 yang  berbentuk kubik spinel, dan juga puncak-puncak lainnya. Untuk  mengetahui  puncak-puncak  yang muncul,  dilakukan  analisis  fasa  menggunakan perangkat  lunak  Match! Edisi  ke-3 dan bersumber  pada  data  pola  difraksi  dari Crystallography Open Database (COD).
Gambar 1. Pola XRD  serbuk  Mn 1+x Nd x Fe 2 O 4 (x = 0 ; 0,4 dan 0,8)
Hasil identifikasi fasa yang telah dilakukan menggunakan  perangkat  lunak  Match!  Edisi ke-3 yang ditampilkan pada Tabel 1, diketahui bahwa sampel  x  =  0,0  (MnFe 2 O 4 ) menunjukkan  seluruh  puncak  utama  yang terbentuk  memiliki  posisi  sudut  difraksi  dan intensitas  yang  sesuai  dengan  data  referensi dari Crystallography  Open  Database (COD) dengan nomor 96-230-0169 menunjukkan fasa NiFe 2 O 4 dengan  puncak  utama  yang  muncul
pada  sudut  2θ  di  sekitar  sudut  35°  yang merupakan  puncak  bidang  (311)  dari NiFe 2 O 4 yang  berbentuk  kubik  spinel. Analisis ini diperkuat  dengan  kemunculan  puncak-puncak lain  yang  juga  merupakan  karakteristik  dari Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 yaitu  puncak  bidang  (111)  pada sudut sekitar 18°, (220) pada sudut sekitar 30°, (222) pada sudut sekitar 37°, (400) pada sudut sekitar 43°, (422) pada sudut sekitar 53°, (511) pada  sudut  sekitar  57°,  dan  (440)  pada  sudut sekitar 64°. Sedangkan fasa Fe 2 O 3 muncul pada sudut 2θ di sekitar (104) pada sudut sekitar 33° yang  memiliki  struktur  kristal  trigonal  dan puncak lain yang merupakan karkateristik dari Fe 2 O 3 yaitu  pada  sudut  sekitar  24°  yang merupakan  puncak  bidang  (012), (110) pada sudut sekitar 36°, (113) pada sudut sekitar 41°, (024) pada  sudut  sekitar 54° dan  (300)  pada sudut sekitar 63° (125) pada sudut sekitar 66° dan,  yang  sesuai  dengan  database  ICDD  96- 901-5965  pada  Match.  Hasil  identifikasi  ini merujuk pada data yang dilaporkan oleh Sonia (2014). Gambar 2. Identifikasi fasa serbuk
Mn (1+x) Fe (2-x) O 4 (x  =  0  ;  0,4 dan 0,8)
Penambahan  ion  Nd 3+ (x  =  0,4  dan 0,8) menunjukkan  adanya  penambahan  puncak baru. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan program  Match  diketahui  bahwa  puncak  baru yang  muncul  tersebut  adalah  fasa  NdFeO 3 (Gambar  2).  Puncak  tersebut  juga  merupakan karakteristik dari NdFeO 3 yaitu puncak bidang (101) pada sudut sekitar 23°, (121) pada sudut sekitar 30°, (220) pada sudut sekitar 40°, (202) pada sudut sekitar 46°, (240) pada sudut sekitar 52° dan  (242)  pada  sudut  sekitar  58°, yang sesuai  dengan  database  ICDD  96-200-3125 pada  Match.  Persentase  masing-masing  fasa yang  terbentuk  dalam  serbuk  dengan  variasi ditunjukkan pada Tabel 1. Pada Tabel 1 terlihat bahwa  %  fasa  NiFe 2 O 4 yang  terbentuk berkurang  dengan  adanya  substitusi  ion  Nd 3+ dan  semakin  berkurang  seiring  dengan peningkatan  konsentrasi  ion  Nd 3+ .  Hal  ini disebabkan  substitusi  ion  Nd 3+ yang  terlalu banyak  sehingga  tidak  semua  ion  Nd 3+ yang dapat masuk kedalam struktur spinel ferit untuk membentuk fasa MnFe 2 O 4 .
Tabel 1. Persentase fasa  yang  terbentuk  pada serbuk Mn 1+x Nd x Fe 2 O 4 (x = 0 ; 0,4 ; 0,8) Komposisi (x) Fasa (%) NiFe 2 O 4 Fe 2 O 3 NdFeO 3 0.0 10,6 89,4 - 0.4 4,8 84,9 10,3 0.8 3,6 80,4 16,0 Sifat magnetik sampel Mn 1-x Nd x Fe 2 O 4 hasil sintesis dengan metode ko-presipitasi dikarakterisasi menggunakan  perlatan  VSM. Hasil karakterisasi  ini digambarkan  dengan kurva  histeresis  M-H  pada kisaran medan magnet -1  Tesla  sampai  1  Tesla, yang memberikan informasi besarnya nilai magnetisasi remanen (M r ), magnetisasi saturasi
(M s )  dan  medan  koersivitas  (H c ), yang ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Informasi  kurva histerisis  yang  diperoleh  menggambarkan karakteristik  dari  berbagai  parameter  dalam pembuatan material magnet. Hasil pengamatan
VSM  menunjukkan  bahwa  semua  sampel menunjukkan  perilaku  sifat  ferromagnetik dengan nilai koersivitas yang relatif kecil.
Untuk  lebih  jelasnya,  kurva  histeresis diperbesar  dan  diperoleh  nilai  parameter magnetik  masing-masing  sampel,  ditunjukkan pada Tabel 2.
Gambar 3. Kurva M-H serbuk Mn (1- x) Nd x Fe 2 O 4 (x = 0 ; 0,4 dan 0,8)
Tabel 2. Parameter  magnetik  serbuk Mn (1-
x) Nd x Fe 2 O 4 (x = 0 ; 0,4 dan 0,8) Sampel Nilai paramter magnetik 111,5 M r (emu/g) H c (Oe) x = 0,0 125,5 8,05 111,5 x = 0,4 131,5 3,11 125,5 x = 0,8 11,1 3,17 131,5 Berdasarkan  data  pada  Tabel  2,  dapat dilihat bahwa semakin besar nilai x (kandungan Nd) maka nilai magnetisasi (M s ) semakin kecil sedangkan nilai koersivitas cenderung semakin besar. Hal  ini  menunjukkan  sifat  magnetik bahan  semakin  berkurang  seiring  dengan peningkatan kandungan Nd. Mullai et al (2012) menyatakan bahwa substitusi ion La 3+ ini dapat menurunkan  nilai  M s sedangkan  nilai  H c meningkat. Dalam keadaan ini, momen magnet pada  nanopartikel Ni 1-x Nd x Fe 2 O 4 akan  sulit termagnetisasi  oleh  medan  magnet  eksternal dan ketika didemagnetisasi maka koersivitasnya akan cenderung lebih besar. Serapan gelombang mikro dari sampel Mn 1- x Nd x Fe 2 O 4 yang  disintesis  dengan  metode  ko- presipitasi diukur  dengan  VNA  pada  rentang frekuensi  9,0-12  GHz  dalam  bentuk  kurva reflection loss (RL), ditunjukkan pada Gambar 4. Reflection  loss menunjukkan  adanya mekanisme  resonansi  spin  magnetik  antara gelombang  elektromagnetik  dengan  bahan sehingga  terjadi  serapan  gelombang  mikro. Pada Gambar 4 terlihat bahwa ada tiga puncak RL terendah yang dihasilkan oleh sampel Mn 1- x Nd x Fe 2 O 4 dengan  puncak  yang  berbeda-beda untuk  setiap  sampel.  Hal  ini  menunjukkan bahwa sampel Mn 1-x Nd x Fe 2 O 4 dapat menyerap gelombang  mikro  pada  rentang  panjang gelombang  yang  lebar.  Serapan  gelombang mikro  oleh  sampel  Mn 1-x Nd x Fe 2 O 4 meningkat
seiring  dengan  peningkatan  kandungan Nd (nilai  x)  dalam  sampel.  Peningkatan  nilai  RL dikaitkan  dengan  nilai  koersivitas  (H c )  bahan (sesuai  dengan  hasil  pengukuran  dengan VSM).  Semakin  besar  nilai  H c maka  serapan gelombang  mikro  semakin  besar  pula.  Dari hasil  penelitian  ini  diperoleh  puncak  RL sebelum  substitusi  ion  Nd 3+ adalah –10,24  dB
(berarti serapan sebesar 70%) pada 10,88 GHz, sedangkan untuk substitusi ion Nd 3+ maksimal (x=0,8)  adalah –20,39  dB  (berarti  serapan sebesar 91%) pada 11,12 GHz. Hal ini berarti bahwa  dengan  adanya  substitusi  ion  Nd 3+ terhadap  serbuk  mangan  ferit  dapat menigkatkan serapan gelombang mikro.
Gambar 4. Kurva  kehilangan  refleksi  serbuk Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 (x  =  0  ;  0,4  dan
0,8)
Bahan  spinel  nikel  ferit  merupakan  bahan yang  bersifat soft  magnetic memiliki  medan anisotropi yang sangat  kecil  sehingga  harus ditingkatkan dengan mensubstitusi logam tanah jarang,  yang  salah  satunya  adalah  ion Neudinium (ion Nd 3+ ).  Substitusi  ion Nd 3+
(peningkatan nilai x) menunjukkan peningkatan serapan gelombang mikro. Hal ini disebabkan  oleh  ion Nd 3+ yang  bersifat paramagnetik  dan  memiliki  sifat  listrik  dan magnet  sehingga  memiliki  nilai  permeabilitas dan  permitivitas yang  tinggi (Music et  al , 2011). Dengan adanya substitusi ion Nd 3+ akan meningkatkan  sifat  intrinsik komposit Mn 1- x La x Fe 2 O 4 ,  sehingga  serapannya  tehadap gelombang mikro meningkat .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian ini  dapat disimpulkan  bahwa  senyawa  Mn (1-x) Nd x Fe 2 O 4 (x  =  0;  0,4  dan  0,8)  yang  disintesis  dengan metode  ko-presipitasi  mengasilkan  senyawa dalam bentuk komposit. Hal ini diketahui dari pola  XRD  yang  menunjukkan  dengan munculnya  puncak  difraksi  dari  fasa-fasa
MnFe 2 O 4 , NdFeO 3 dan α-Fe 2 O 3 , sesuai dengan pengamatan morfologi dengan SEM menunjukkan  partikel  yang  tidak  homogen dengan  ukuran  yang  bervariasi  antara  100  nm sampai  500  nm.  Substitusi  ion  Nd 3+ terhadap serbuk  mangan  ferit  dapat  meningkatkan serapan gelombang mikro yang diukur dengan VNA. Serapan gelombang mikro ini meningkat seiring  dengan  peningkatan  kandungan  ion Nd 3+ ,  dengan  serapan  maksimum  ditunjukkan oleh  substitusi  ion  Nd 3+ dengan  x=0,8 (Mn 0,2 Nd 0,8 Fe 2 O 4 )  adalah  sebesar  91%  pada 11,12  GHz.  Dengan  demikian,  senyawa
Mn 0,2 Nd 0,8 Fe 2 O 4 dapat  diaplikasikan  untuk penyerap gelombang mikro. DAFTAR PUSTAKA Chakraborty,H.,  S.  Chabri,  & N.  Bhowmik. 2013. Electromagnetic Interference Reflectivity  of  Nanostructured  Manganese Ferrite Reinforced Polypyrrole Composites. Transactions  on  Electrical  and  Electronic Materials . Dec, 14(6): 295-298 Farooq, H., M.R. Ahmad, Y. Jamil, A. Hafeez, Z.  Mahmood,  &  T.  Mahmood.  2012. Structural  and  Dielectric  Properties  of Manganese  Ferrite  Nanoparticles. Journal of Basic & Applied Sciences , Vol 8,597-60 Hosseini, S. H. & A. Asadnia. 2012. Synthesis, Characterization, and Microwave- Absorbing  Properties  of  Polypyrrole  / MnFe 2 O 4 Nanocomposite. Journal  of Nanomaterials. Mahalakshmi,  S.,  &  K.S.  Manja.  2015. Spectroscopic  and  Structural  Studies  of Nickel Ferrite Doped with Rare Earth Ions,
International  Journal  of  ChemTech
Research . 7 (3). Malhotra,  S.,  M.  Chitkara, &  I.S.  Sandhu. 2015.  Microwave  Absorption  Study  of Nano  Synthesized  Strontium  Ferrite Particles  in  X  Band,  International  Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition. 8 (10):115-120. Mia, A. 2017. Sintesis dan Karakterisasi Bahan Absorber Mn(1-x)NdxFe 2 O 4
dengan Metode  Kopresipitasi, Skripsi  Program Studi Kimia , Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullan, Jakarta. Mullai  R.  U.,  P.P.  Pradeep,  & G. Chandrasekaran.  2012.  Synthesis  and Characterization of Lanthanum Doped Mg- Zn Ferrite Nanoparticles Prepared by SOL- GEL  Method, International  Journal  of
Recent Trends in Science And Technology ,
5 (2):78-85. Music  B.,  A.  Znidarsic,  &  P.Venturini.  2011. Electromagnetic  Absorbing  Materials,
Informacije MIDEM , 41(2), 86-91.
Rafeekali,  K.,  M.  Maheen,  &  E.M. Mohammed. 2015. Influence of Rare Earth ( Tb 3+ ) on Electrical and Magnetic Studies of  Nickel  ferrite  Nanoparticles, IOSR Journal  of  Applied  Physics  (IOSR-JAP) e-
ISSN: 2278-4861. 7 (3):21-25. Sonia, M. M. L., S. Blessi, & S. Pauline. 2014. Role  of  Lanthanum  Substitution  on  the Structural  and  Magnetic  Properties  of Nanocrystalline Nickel Ferrites, International Journal of Advance Research In  Science  And Engineering  (IJARSE) ,  3
(7): 360–367.
Tawainella,  R.  D.,  Y.  Riana,  R.  Fatayati,  T. Kato,  &  S.  Iwata.  2014.  Sintesis Nanopartikel Manganese Ferrite ( MnFe 2 O 4 )  dengan  Metode  Kopresipitasi  dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya, XVIII (April), 1–7. Teber,  A., K.  Cil,  T.  Yilmaz,  B.  Eraslan,  D. Uysal,  G.  Surucu,  A.H.  Baykal,  &  R.
Bansal.  2017.  Manganese  and  Zinc  Spinel Ferrites Blended with Multi-Walled Carbon Nanotubes  as  Microwave  Absorbing Materials, Aerospace , 4 (2). Tripathi,  K.  C.,  S.M  Abbas,  P.S.  Alegaonkar,
&  R.B.  Sharma.  2015.  Microwave Absorption  Properties  of  Ni-Zn  Ferrite Nano-Particle  based  Nano  Composite, International  Journal  of  Advanced Research  in  Science ,  Engineering  and
Technology. 2 (2): 463–468. Yunasfi, M., & A. Mulyawan. 2017. Magnetic And  Microwave  Absorbtion  Properties  of Nd  Doped  Nickel  Ferrite  Using  Milling Technnique. Jurnal  Teknologi ,  UTM, Malaysia (dalam proses penerbitan).
Yunasfi, Maspin  Apit,  Emriadi  &  W.A.  Ady. 2017.  Analisis  Struktur  Kristal  dan  Sifat Magnet  Bahan  Absorber  Ni (0,5-x) Nd x Fe 2,5 O 4 Hasil Sintesis dengan Metode Kopresipitasi, Makalah  Ilmiah  Pengkajian Industri , (dalam proses penerbitan). Zipare, K., Dhumal, J., Bandgar, S., Mathe, V., &  Shahane,  G.  2015.  Superparamagnetic Manganese Ferrite Nanoparticles : Synthesis and Magnetic Properties, Journal of Nanoscience and Nanoengineering 1 (3): 178-182.
Zhu, W., L. Wang, R. Zhao, J. Ren, G. Lu, &
Y.  Wang. 2011.  Electromagnetic  and Microwave-Absorbing Properties of Magnetic  Nickel  Ferrite  Nanocrystals. Nanoscale 3 (7): 2862–2864.